LA DILATABILITÉ DES ACIERS AU NICKEL 409 
rieure). La première partie AB, sensiblement rectiligne, ou 
légèrement concave vers le haut (8 faiblement positif), marque 
le phénomène normal; l’incurvation vers le bas, BC (8 négatif), 
indique l'entrée dans l’anomalie; la portion à peu près recti- 
ligne CD qui suit correspond au gros du phénomène; la forte 
courbure avec concavité supérieure D E (8 fortement positif) 
établit le raccordement avec le deuxième phénomène normal 
EF, mélange du fer et du nickel à l’état non magnétique. 
Entre les deux tronçons extrêmes se place la transformation de 
laquelle dépendent toutes les propriétés anormales des ferro- 
nickels. 
La dilatabilité vraie, à 20°, des ferro-nickels faiblement mé- 
langés d'additions métallurgiques, est représentée par la courbe 
A du diagramme fig. 2 ; le coefficient $ suit l'allure marquée par 
la courbe B. La phase de la plus rapide transformation est indi- 
quée par le maximum de $; sa valeur est ici vingt ou trente 
fois plus grande que dans le platine et respectivement six et 
sept fois plus grande que dans le fer et le nickel, métaux pour 
lesquels les termes quadratiques sont particulièrement élevés 
dans les formules représentant leur dilatabilité, comme la plu- 
part de leurs propriétés. 
Nous verrons bientôt que, pour un même alliage diversement 
traité, $ peut varier sensiblement. Or, pour pouvoir attribuer 
aux écarts trouvés leur sens réel, il est nécessaire de nous faire 
d’abord une idée de la précision avec laquelle ce coefficient 
est déterminé. 
Précision atteinte dans la détermination de B. — Les mesuresau 
comparateur sont, en général, comprises dans l'intervalle de 0° 
et 58°, limites entre lesquelles on insère un nombre plus ou 
moins grand de mesures individuelles. Pour les recherches dont 
il sera renduscompte ci-après, la barre, de 1 mètre, dont je déter- 
minais la dilatation, était comparée, à six températures réguliè- 
rement espacées, à une règle de platine iridié, dont la dilatation 
avait été déterminée directement avec le plus grand soin. 
Lorsqu'on opère très près de la température ambiante, la tem- 
pérature du bain est, à la fois, bien constante et bien uniforme ; 
la thermométrie est, d'autre part, assez parfaite pour que l’on 
puisse considérer la température moyenne des barres comparées 
